10 Sitzung der physikalisch-mathematischen Klasse 



Die specifische Leitungsfähigkeit der Gasretortenkohle ist 

 hiernach bei 0° C. 0,0136 (Quecksilber = 1) und der Coefficient 

 der Zunahme der Leitungsfähigkeit 0,000345 pro Grad Celsius. 



Die sogenannte künstliche Kohle, welche jetzt vorzugsweise 

 zur Erzeugung des elektrischen Lichtes benutzt wird, wird in der 

 Regel aus gepulverter Gasretortenkohle mit Theer oder concentrirter 

 Zuckerlösung als Bindemittel gepresst und durch wiederholtes 

 Glühen und Tränken dicht und gut leitend gemacht. Für diese 

 hatte Beetz eine beträchtliche Zunahme der Leitungsfähigkeit bei 

 wachsender Temperatur constatirt, während er eine solche bei 

 Kohlenstäben, die aus Gasretortekohlen geschnitten waren, nicht 

 fand. Es erschien nicht unwahrscheinlich, dass die aus zersetztem 

 Theer oder Zucker entstandene Kohle, welche die Gaskohlen-Par- 

 tikelchen trennt, andere Eigenschaften besitzt als die Gasretorten- 

 kohle, da die aus festen Kohlenwasserstoffen reducirte Kohle sehr 

 hartnäckig auch noch bei starker Erhitzung Wasserstoff zurückhält 

 und dann ein sehr schlechter Leiter ist — wie z. B. die nicht 

 sehr stark und anhaltend geglühte Holzkohle. Eine solche schlecht 

 leitende Zwischenschicht konnte auch den Coefficienten der Zu- 

 nahme der Leitungsfähigkeit wesentlich beeinflussen. Der Versuch 

 hat dies jedoch nicht bestätigt. Es wurden zwei verschiedene 

 französische, künstliche, runde Kohlenstäbe in der beschriebenen 

 Weise mit Zuleitungen versehen und ihr Widerstand bei verschie- 

 denen Temperaturen gemessen. Es ergaben sich dabei folgende 

 Tabellen: 



